— 96 — 
taines propriétés, dont la pratique a montré la présence nécessaire; 
ces propriétés sont, presque toujours, la fluidité, la limpidité, la vola- 
tilité de l’oxyde colorant, l’éclat, etc. 
Cette fabrication se compose de trois parties bien distinctes : 
A, Appareil thermogène, 
B, Préparation des poudres, 
C, Fabrication des perles . 
A) Appareil thermogène. — On se sert de chalumeaux oxyhydriques 
branchés en séries sur deux rampes : l’une à gaz d’éclairage, l’autre à 
oxygène. La poudre, filtrant peu à peu, à travers un tamis sous les 
coups d’un batteur actionné par un électro-aimant, est entraînée par 
le courant d’oxygène (semage) et vient se fondre sur le support en 
terre réfractaire. 
Le gaz arrive par le tube extérieur. Les pertes de chaleur, par 
rayonnement se trouvent diminuées par la garniture en argile, et le 
support mobile à crémaillère permet de maintenir constamment la 
perle dans la même partie de la flamme : soit 60 mill. de l’orifice du 
chalumeau au sommet du pied en terre réfractaire [cette dimension est 
variable suivant les proportions du chalumeau]. 
L’oxygène à employer doit contenir au moins 95 % d’oxygène pur. 
Dans ces conditions la température varie de 1800° à 2500°, et la pro- 
duction, quoique très relative à la richesse des gaz, la constitution du 
chalumeau, la vitesse du semage et la fusibilité du mélange, est en 
moyenne de 5 à 8 carats par heure et par chalumeau. 
B) Préparation des poudres. — 1°) Procédé par voie sèche. — L’alu- 
mine employée provient de la calcination de l’alun d’ammoniaque; elle 
est ensuite pulvérisée et tamisée très finement. Elle doit être exempte 
de fer, de silice, de soufre ou toute autre matière minérale; il en est 
de même pour tous les autres produits employés. 
On doit s’assurer aussi que la calcination est bien totale, et s’en- 
tourer de toutes les précautions possibles^ pour les différentes mani- 
pulations que l’on a à effectuer. 
L’équation de la réaction est la suivante ; 
(SO*)3 Al 2 SO y ‘ K 2 ) 24 H 2 0 = A1 2 0 3 + SO< K 2 + 3S0 2 + 24 H 2 0 + 30 
On ajoute ensuite l’oxyde susceptible de former à haute température 
un aluminate coloré; il est préférable lorsqu’on le peut, de calciner 
directement avec l’alun d’ammoniaque, un sel du colorant, totalement 
décomposable par la chaleur, et ne fournissant dans ces conditions 
qu’un résidu d’oxyde; soit de l’alun de chrome pour le rubis, un sel 
